## Kuat Lentur Beton Menggunakan Agregat Batu Petangis dan Pasir Semboja dengan Penambahan Botol Plastik
T. W. Widianto 1 , A. M. Indriani 2* , G. Utomo 3
1,2*,3 Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil Dan Perencanaan, Universitas Balikpapan, Balikpapan, Indonesia
Email : 1 topikwahyu51@gmail.com , 2* andi.marini@uniba-bpn.ac.id , 3 gunaedy@uniba-bpn.ac.id .

## A R T I C L E   I N F O

## A B S T R A C T
Article history :
Artikel masuk :  26 – 08 – 2023 Artikel revisi :  09 – 09 – 2023 Artikel diterima   :  24 – 12 – 2023
Utilizing local materials is a strategic step in optimizing concrete production  in  East  Kalimantan.  There's  an  example  supply  of petangis  stone  and  semboja  sand  aggregates.  Apart  from  that, using  various  wastes,  including  plastic  waste,  in  concrete production is also a current issue. This study aims to investigate the  potential  substitution  of  fine  aggregates  with  PET  and combine them with local materials, to understand their impact on the  bending  strength  of  concrete.    The  study  tested  concrete bending  strength  using  15x15x60  cm  blocks  with  PET  plastic substitutions  at  0.30%,  0.45%,  and  0.60%  of  sand  weight, comparing  them  with  PET-free  concrete.  The  research  results show  that  adding  0.30  and  0.45%  PET  plastic  bottles  causes  a decrease in the flexural strength of concrete. This is related to the influence  of  changes  in  the  composition  of  the  concrete  mix, including factors such as uneven aggregate distribution and less- than-optimal  material  binding.  Flexural  strength  increases  at  a percentage of 0.60% by 3.7% or 3.3 MPa and shows better results than normal concrete. So the PET percentage can be used as a recommendation in making concrete using local materials such as petangis stone aggregate and semboja sand .
Keywords  : Concrete, Flexural Strength, PET, Petangis, Semboja
Style  IEEE  dalam  mensitasi artikel ini:
T.  W.  Widianto,  A.  M.  Indriani, and  G.  Utomo,  “Kuat  Lentur Beton Menggunakan Agregat Batu Petangis  dan  Pasir  Semboja dengan Penambahan Botol
Plastik,”  Jurmateks,  vol.6,  no.2, pp. 112-122 2023, doi: 10.30737/jurmateks.v6i2.4989.

## 1.  Pendahuluan
Dalam era pembangunan saat ini, beton menjadi material yang banyak digunakan pada berbagai infrastruktur seperti jalan, gedung, jembatan, dan banyak lagi [1],[2]. Di Indonesia, lebih  dari  60%  infrastruktur  menggunakan  beton  sebagai  bahan  konstruksi  utama.  Beton memiliki  sifat  yang  dapat  menahan  tekanan  tinggi,  dan  memiliki  biaya  perawatan  yang terjangkau [2]. Melalui kelebihannya tersebut menjadikan beton banyak diminati. Keunggulan beton terletak pada kemampuannya menahan panas lebih baik daripada  baja. Beton tersusun dari agregat, air dan bahan pengikat [3], [4]. Faktor-faktor seperti kualitas material, ketersediaan bahan, dan biaya produksi menjadi aspek utama yang harus diperhitungkan dalam pemilihan

## Tersedia Secara Online di
http://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/jurmateks/index
https://dx.doi.org/10.30737/jurmateks.v6i2.4989

## JURMATEKS

## 113 - 122
material. Ketiga hal tersebut secara linear akan mempengaruhi kekuatan, daya tahan, kelancaran dan efisiensi proyek konstruksi. Di Kalimantan Timur, terdapat yang cukup melimpah dari dua jenis  agregat  yang  berbeda  yaitu  batu  petangis  dan  pasir  semboja  cukup  melimpah. Pemanfaatan  kedua  material  ini  menjadi  langkah  yang  strategis  dalam  mengoptimalkan produksi beton di Kalimantan Timur.
Agregat  batu  petangis  dan  pasir  semboja  memiliki  karakteristik  yang  mendekati agregat palu dari segi kekuatan. Ketiganya memiliki berat jenis lebih dari 2000 gr/m 3 dan daya serap lebih dari 2%. Saat ini, industri konstruksi di Kalimantan Timur menggunakan material palu sebagai bahan utama dalam proyek pembangunan. Pemanfaatan material lokal tidak hanya dapat  meningkatkan  nilai  ekonomis,  tetapi  juga  membuka  peluang  untuk  menggantikan material  impor.  Dalam  konteks  kebutuhan  material  dalam  jumlah  besar  selama  proses pembangunan,  penggunaan  material  lokal  yang  melimpah  seperti  ini  berpotensi  mengurangi biaya  dan  ketergantungan  pada  bahan  baku  dari  luar  wilayah.  Namun,  penting  untuk mempertimbangkan kualitas material tersebut karena akan mempengaruhi kualitas beton.
Perkembangan kajian terkait kualitas beton menjadi esensial dalam industri konstruksi saat  ini.  Beberapa  peneliti  mengkaji  mengenai  potensi  material  lokal  dalam  produksi  beton, penggunaan material pasir palu dan pasir samboja memberikan nilai kuat tekan beton terbaik pada umur 28 hari mencapai 31,33 Mpa. Penggunaan material pasir palu dan kerikil petangis dalam campuran pembuatan beton menghasilkan kuat tekan sebesar 23,78 Mpa pada umur 28 hari. Tidak hanya berfokus pada material lokal, perkembangan kajian terkait kualitas beton juga berfokus pada penggunaan bahan daur ulang dan material alternatif yang ramah lingkungan [5], [6]. Penggunaan material lokal pasir Mahakam dengan penambahan abu sekam padi pada beton mampu meningkatkan kuat tekan hingga 2,2 % dengan nilai sebesar 19,44 Mpa [7].
Para  peneliti  juga  mengamati  pemanfaatan  berbagai  limbah  dalam  produksi  beton. Salah satu isu besar global adalah limbah plastik yang di Indonesia pada tahun 2021 mencapai total konsumsi sebesar 5,63 juta ton/tahun [8]. Botol plastik dengan jenis PET ( polyethylene terephthalate ) merupakan salah satu jenis yang paling sering didaur ulang, dengan tingkat daur ulang mencapai sekitar 23% [9]. Tingkat daur ulang atau recycling rate botol PET sebesar 74% [10]. Menggunakan botol plastik daur ulang ke dalam material konstruksi seperti beton tidak hanya mengurangi beban sampah plastik yang sulit terurai, tetapi juga memberikan nilai tambah dengan memanfaatkan sumber daya yang sudah ada. Hal tersebut dikarenakan PET merupakan bahan daur ulang yang nilainya tinggi dan dapat digunakan dalam berbagai aplikasi [11], [12], [13].
Beberapa  penelitian  mengungkapkan  penggunaan  PET  dalam  beton  dapat meningkatkan kekuatan dan ketahanan beton [14]. Menambahkan limbah plastik PET sebagai pengganti portland semen dapat meningkatkan kekuatan lentur dan ketahanan terhadap retak beton sebesar 9-10% [15]. Selain itu menggunakan limbah potongan plastik sebagai pengganti agregat kasar dapat menjadikan beton lebih ringan, jadi tidak banyak meningkatkan berat beton. Nilai kuat tarik belah dan kuat tekan maksimum dicapai dengan nilai 5,184 Mpa dan 15,14 Mpa [16]. Menambahkan plastik PET ( polyethylene terephthalate ) yang dipotong dengan ukuran 1- 3  mm  dengan  Panjang  2,5  cm.  Nilai  kuat  tekan  dan  kuat  Tarik  belah  yang  paling  tinggi diperoleh dari penambahan serat PET sebanyak 0,5%. Pada hari ke 28, beton dengan tambahan PET 0,5% meningkatkan kuat tekan sebesar 11,666%, dan secara signifikan meningkatkan nilai kuat Tarik sebesar 25,507% daripada beton normal [17]. Sedangkan dari penelitian persentase penambahan plastik PET dan resin sebanyak 0,3% meningkatkan kuat lentur beton sebanyak 51,78% dibandingkan dengan beton yang tanpa menggunakan serat plastik PET [18]. Beberapa peneliti  telah  melakukan  kajian  dengan  fokus  pada  optimalisasi  teknik  pencampuran  plastik PET  dalam  beton,  mempertimbangkan  variasi  ukuran  serat,  bentuk,  serta  aplikasi  dalam struktur kompleks.
Namun,  memvariasikan  PET  sebagai  substitusi  agregat  halus  yang  dikombinasikan dengan material lokal agregat batu petangis dan pasir semboja belum dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kuat lentur beton dengan substitusi PET sebagai agregat halus dan menggabungkannya dengan material lokal. Sehingga akan diperoleh variasi penambahan PET optimum berdasarkan nilai kuat lentur tertinggi yang diperoleh.

## 2.  Metode Penelitian
Penelitian  menggunakan  metode  eksperimental  dengan  pembuatan  sampel  di Laboratorium  Universitas  Balikpapan.  Agregat  halus  dan  agregat  kasar  sepenuhnya menggunakan  material  lokal  yaitu  pasir  semboja,  batu  petangis.  Penggunaan  PET  sebagai bahan  tambahan  dengan  variasi  0,30%,  0,45%,0,60%  dari  berat  pasir.  Parameter  kekuatan lentur  beton  akan  diukur  dan  dianalisis  untuk  menentukan  efek  dari  penggunaan  kombinasi material ini.

## 2.1 Material Penelitian

## 1. Agregat
Agregat yang digunakan adalah agregat kasar petangis dari desa Petangis dan Agregat halus  pasir  Semboja  dari  desa  Semboja  Kalimantan  Timur.  Pengujian  Analisa  saringan  dan kadar lumpur dilakukan untuk memastikan mutu material yang digunakan.

## 115 - 122 JURMATEKS : Jurnal Manajemen Teknologi dan Teknik Sipil Volume 6 Nomor 2 Tahun 2023
(a) (b) Sumber: Peneliti (2023).
Gambar 1 . (a) Pasir Semboja; (b) Batu Petangis

## 2. Plastik
Plastik  PET  dikumpulkan  dari  limbah  konsumsi  masyarakat.  Plastik  digunakan sebagai campuran agregat halus dengan membuatnya dalam bentuk  cacahan sepanjang 5 cm dan lebar 1-3 mm seperti ditampilkan pada Gambar 2 .
Sumber: Peneliti (2023).
Gambar 2 . Cacahan Plastik PET

## 2.2 Pembuatan Benda Uji
Benda uji yang digunakan berbentuk balok beton dengan dimensi ukuran 15x15x60 (cm) [18]. Masing-masing variasi berjumlah 3 sampel dengan umur beton 14 hari dan 28 hari. Sehingga terdapat 24 sampel uji. Perawatan benda uji beton dilakukan setelah benda uji dilepas dari cetakan  ± 20 jam dan tidak boleh melebihi 48 jam [19].

## 2.3 Pengujian Kuat Lentur
Balok  benda  uji  diletakan  pada  dua  tumpuan  dengan  jarak  antar  tumpuan  15  cm. Diantara dua tumpuan tersebut diberi dua beban sehingga seolah-olah benda balok uji terbagi menjadi  3  bagian  [20].  Hasil  dari  pengujian  beban  maksimum  yang  di  dapat  selanjutnya digunakan  sebagai  dasar  untuk  perhitungan  kuat  lenturnya  [21].  Pengujian  kuat  lentur berpedoman pada SNI 4431-201 dengan penampang balok benda uji dilihat pada Gambar 3 .
Sumber: Peneliti (2023).
Gambar 3 . Balok Uji Kuat Lentur
3.  Hasil dan Diskusi 3.1 Hasil Pengujian Agregat
(a)
(b)
Sumber: Hasil Penelitian, 2023
Gambar 4. Hasil Pengujian Analisa Saringan (a) Agregat Halus Pasir Semboja, (b) Agregat Kasar Batu Petangis

## 117 - 122 JURMATEKS : Jurnal Manajemen Teknologi dan Teknik Sipil Volume 6 Nomor 2 Tahun 2023
Dari hasil pengujian Analisa saringan didapat bahwa agregat halus pasir semboja telah memenuhi standar batas atas dan batas bawah di gradasi 4 yaitu pasir halus. Ini menunjukan bahwa  pasir  Semboja  bisa  digunakan  dalam  campuran  pembuatan  beton.  Dari Gambar  4 didapat  hasil  bahwa  agregat  batu  petangis  telah  memenuhi  standar  dan  masuk  dalam  area gradasi 4. Berdasarkan Penelitian yang telah dilakukan terkait pengaruh gradasi agregat halus terhadap  karakteristik  beton  segar,  menunjukkan  bahwa  gradasi  pada  zona  4  berpengaruh terhadap nilai slump yang lebih rendah daripada pada zona gradasi lain [22].
Agregat  halus  pasir  Semboja  didapat  nilai  rata-rata  kadar  lumpur  sebesar  3.30%, sedangkan agregat kasar sebesar 0.27%.  Hasil ini telah memenuhi standar kadar lumpur yang ditetapkan. Kandungan lumpur yang rendah memiliki dampak positif terhadap kekuatan beton. Berdasarkan  beberapa  penelitian  yang  telah  dilakukan  menunjukkan  bahwa  semakin  tinggi kadar lumpur, semakin menurun pula nilai kuat tekan beton [21], [23]. Agregat memiliki tingkat kebersihan yang tinggi, sehingga kekuatan yang dihasilkan nantinya juga akan tinggi [24].

## 3.2 Hasil Uji Kuat Lentur Beton
Dari pengujian yang diperoleh ditampilkan dalam bentuk grafik sebagai berikut,
Sumber: Hasil Penelitian (2023).
G  b   5. Gr fik P rb nding n    on Nor    D n    on V ri  i PET U ur    H ri
Berdasarkan Gambar  5 terlihat  bahwa,  baik  beton  normal  maupun  beton  dengan variasi PET mengalami peningkatan kekuatan dari umur 14 hari ke 28 hari. Namun, pada variasi PET 0,30% dan 0,45%, nilai kekuatannya masih dibawah beton normal. beton normal mencapai kekuatan tertinggi pada umur 28 hari sebesar 3,2 MPa sedangkan beton variasi PET 0,30% dan 0,45% masing-masing mencapai 3,2 MPa dan 3,1 MPa. Pada variasi PET 0,60% kekuatannya melebihi beton normal yaitu sebesar 3,3 MPa, menunjukkan bahwa pada prosentase tersebut
3.0 2.3 3.0 2.9 3.2 3.2 3.1 3.3 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 BN 0,30% 0,45% 0,60%
14 Hari 28 Hari
kualitas  beton  lebih  unggul  dari  beton  normal.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  penambahan presentasi subtitusi PET dalam campuran beton membuat kekuatan lentur pada beton menurun, namun  pada  presentasi  tertentu  kuat  lentur  beton  tersebut  meningkat.  Faktor-faktor  seperti distribusi partikel, kemampuan ikatan antara PET dan matriks beton, serta distribusi beban pada struktur  beton  menjadi  hal  yang  mempengaruhi.  Selain  itu,  perubahan  kekuatan  juga dipengaruhi oleh perawatan, proses pengeringan, dan konsistensi campuran beton.

## Sumber: Hasil Penelitian (2023).
Gambar 6. Pola Retak Uji Sampel Beton
Sumber: Pengaruh Penambahan Limbah Plastik Botol  Air Mineral Terhadap Kuat Tekan, Kuat Tarik dan Kuat Lentur Beton [25].
Gambar 7. Nilai Kuat Lentur Beton Variasi Panjang 2 cm
Dari Gambar  6 Pola  retakan  pada  beton  cenderung  terjadi  secara  perlahan. Keruntuhan benda uji mengikuti pola keruntuhan lentur. Retakan pada beton terjadi di tengah bentang  dan  bergerak  searah  tegak  lurus  terhadap  sumbu  balok.  Ini  mengindikasikan  bahwa pola keretakan yang teramati merupakan jenis keruntuhan lentur. Hasil tersebut sejalan dengan temuan  pada  penelitian Gambar  7 ,  yang  menunjukkan  bahwa  semakin  tinggi  persentase

## 119 - 122
penambahan  cacahan PET panjang 2 cm, nilai  kuat  lentur pada beton  juga menurun, namun pada persentase tertentu diperoleh nilai kuat lentur tertinggi, yaitu pada variasi 0,6%. Hal ini dikarenakan PET yang bersifat lekatan pada campuran beton mampu menahan retakan secara perlahan [25].

## 4.  Kesimpulan
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan botol plastik PET sebesar 0,30 dan 0,45% menyebabkan penurunan nilai  kuat  lentur beton. Hal  ini  terkait dengan pengaruh perubahan komposisi campuran beton yang mencakup faktor-faktor seperti distribusi agregat yang tidak merata, pengikatan material yang kurang optimal. Kekuatan lentur meningkat pada prosentase 0,60% sebesar 3,7% atau 3,3 MPa dan menunjukkan hasil yang lebih baik dari beton normal.  Sehingga  prosentase  PET  tersebut  dapat  dijadikan  rekomendasi  dalam  pemanfaatan pembuatan beton menggunakan material lokal agregat batu petangis dan pasir semboja.

## 5.  Ucapan Terima Kasih
Ucapan terima kasih kepada Universitas Balikpapan, khususnya kepada Program Studi Teknik Sipil yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian dan penyusunan laporan.

## Daftar Pustaka
[1] . M rini Indri ni  G. U o o   nd M. Rizqy  “ n  i i  Kin rj  W k u D n  i y  Proy k Kon  ruk i D ng n M  od  E rn d V  u   n  y i  ” J. GeoEkonomi , vol. 13, no. 2, pp. 128–137, 2022, doi: 10.36277/geoekonomi.v13i2.219.
[2] .  ru r j     . P r r   Y. C. Wong   . Hor ibu  uk   nd F. M g oo   “  iffn     nd f  xur     r ng    v  u  ion of c   n     bi iz d PET b  nd   i   d  o i ion        ” Constr. Build. Mater. , vol. 239, 2020, doi: 10.1016/j.conbuildmat.2019.117819.
[3] M. M.     n o   . W. .  u i   J. R ngk ng   nd Priyono  “Ku   T k n d n Ku   L n ur Paving  Block  Berpori  Menggunakan  Limbah  Botol  Plastik  Tipe  Polyethylene T r          ” (SENTRINOV , vol. 8, no. 1, pp. 1–23, 2022.
[4] R. I. U    bor  nd  . C. D ni    “T    ff c  of u ing  o y   y  n    r               n ddi iv  on     f  xur    nd co  r   iv    r ng   of concr    ” Heliyon , vol. 6, no. 8, p. e04700, 2020, doi: 10.1016/j.heliyon.2020.e04700.
[5] A. A. Akinwande, A. A. Adediran, O. A. Balogun, B. J. Olorunfemi, and M. S. Kumar, “O  i iz  ion of F  xur     r ng   of R cyc  d Po y   y  n -terephthalate (PET) Eco- Co  o i   u ing R   on    urf c  M   odo ogy ” E3S Web Conf. , vol. 309, 2021, doi: 10.1051/e3sconf/202130901094.
[6] Mu     d   nd  R.  D r    n   “P ng ru   P n  b   n  C c   n  P    ik  P (Polyethylene  Terephthalate)  Pada  Beton  Yang  Menggunakan  Agregat  Kasar  Dari Merapi Dan Clereng Terhadap Kuat Lentur, Kuat Tekan Dan Modulus Elastis (the Effect of Additional Crash of Pe  P    ic (Po y   y  n  T r    ”     .
[7] D. K. Ci     ri  F.  . Noor   nd  . H ry n o  “P ng ru    n  b   n  bu   k     di terhadap kuat tekan beton dengan agregat kasar koral long iram dan agregat halus pasir k   ” J. Teknol. Sipil , vol. 1, no. 2, pp. 50–56, 2017.
[8] M.   .  Wic k ono   nd   rij n o   “P ngo    n          P    ik  J ni   P  (Po y   i  n P r          ) M nggun k n M  od  Piro i i  M nj di     n   k r     rn  if ” J. Tek. Mesin , vol. 5, no. 1, pp. 9–15, 2017.
[9] M. . V  di ir   . U. D  i  R.  u  n i   nd P. Widodo  “P   nf    n        P    ik P dan  Kertas  Sebagai  Substitusi  Agregat  pada  Beton  Ringan  pada  Kolom  Praktis ngun n ” J. Sipil Dan Arsit. , vol. 1, no. 1, pp. 8–15, 2023.
[10]  D. N  ir  “P ng ru    r i         P    ik (P  ) P d  C   ur n          on D ng n P   nf    n  u on Rock         D n Liquid   bu on ” Borneo Eng.  J. Tek. Sipil , vol. 1, no. 1, pp. 73–84, 2022, doi: 10.35334/be.v1i1.2455.

## 121 - 122
Kuat Lentur Beton Menggunakan Agregat Batu Petangis dan Pasir Semboja dengan Penambahan Botol Plastik https://dx.doi.org/10.30737/jurmateks.v6i2.4989
[11]  R.  r idion  nd T. R   yu  “P ningk   n ni  i ku     rik b     b  on d ng n c   ur n i b   bo o       ik  o y  y  n    r           (     ) ” J. Konstr. , vol. 10, no. 1, pp. 117– 126, 2018, [Online]. Available:
https://jurnal.umj.ac.id/index.php/konstruksia/article/view/3877
[12]  D.  R.     ri   nd   .  Z ki   “P ng ru   Li b    P    ik   o o   (L    )    b g i  M   ri T  b   T r  d   Ku   L n ur    on ” J.  Rab  Constr.  Res. ,  vol.  4,  no.  2,  pp.  66–77,
2019.
[13]  T.  Novi    “P ngo    n  Li b            P    ik  Po y   y  n   T r           (PET) M nj di     n   k r Miny k d ng n Pro    Piro i i  ” GRAVITASI J. Pendidik. Fis. dan Sains , vol. 4, no. 01, pp. 33–41, 2021, doi: 10.33059/gravitasi.jpfs.v4i01.3481.
[14]  R.  O.   frif    E.   .  N nor    nd   .   bo     “P rfor  nc   of  Concr     U ing    r dd d W     P    ic     R    c   n  for Co r    ggr g    ” Open Access, Fully Ref. Int. J. ) , pp.  2582–5208,  2023,  [Online].  Available:  https://www.researchsquare.com/article/rs- 2695917/latest
[15]  M. I. Khan, H. Y. Huat, M. H. bin Muhamad Dun, M. H. Sutanto, E. N. Jarghouyeh, and .  E.  Zoorob   “Eff c   of  irr di   d   nd  non-irradiated  waste  PET  based  cementitious grouts on flexural strength of semi-f  xib     v   n  ” Materials (Basel). , vol. 12, no. 24, 2019, doi: 10.3390/MA12244133.
[16]  D. G.  . Nur y   i  “ r g   K   r P d     on Ring n   ruk ur   ”     .
[17]  E.  Mod       nd  Z   “P ng ru   P nggun  n   o o   P    ik  Po y   y  n   T r
(PET) b g i T  b   n r T r  d
K ku   n on ” in conference.ft.unand.ac.id , 2019, pp. 267–274.
[18]      d  “P ng ru  P n  b   n   r   P    ik PET P d     on Nor    T r  d   Ku L n ur ” Digit. Repos. Univ. Jember , no. September 2019, pp. 2019–2022, 2017.
[19]   .  ury ni   . H. D  i   nd H. H r iy  i  “Kor    i Ku   L n ur    on D ng n Ku T k n     on ” J. Saintis , vol. 18, no. 2, pp. 43–54, 2018, doi: 10.25299/saintis.2018.vol18(2).3150.
[20]  H.  H  di   D.  D fri on    .  H rij di    nd  R.  R vi     “P ng ru   P n  b   n  K ndr   G  v ni  P d  C   ur n    on T r  d   Ku   L n ur    on ” J. Deform. , vol. 4, no. 1, p. 30, 2019, doi: 10.31851/deformasi.v4i1.2972.
[21]  E.  Bachtiar et  al. “Ex  ining   o y   y  n     r            (P  )       r ifici    co r ggr g      in  concr    ” Civ.  Eng.  J. ,  vol.  6,  no.  12,  pp.  2416–2424,  2020,  doi: 10.28991/cej-2020-03091626.
[22]  N. P r i i  “P ng ru  Gr d  i  gr g   T r  d   K r k  ri  ik    on   g r ” vo . no. 2008, pp. 12–17, 2014.
[23]  Q. T ng  Z. M   H. Wu   nd W. W ng  “T   u i iz  ion of  co-friendly recycled powder fro   concr      nd  brick         in  n    concr   :     cri ic    r vi   ” Cem.  Concr. Compos. , vol. 114, no. July, p. 103807, 2020, doi: 10.1016/j.cemconcomp.2020.103807.
[24]   .  udj   iko  nd M.  . Z u ur  “P ng ru  K d r Lu  ur  gr g   H  u   %     % %      %  d n   % T r  d   Ku   T k n d n Ku   T rik       ” Simp. Nas. RAPI XVIII-2019 FT UMS , no. 1, pp. 307–308, 2019.
[25]  M. R. Widi rini  “P ng ru  P n  b   n Li b   P    ik  o o   ir Min r   T r  d Kuat Tekan, Kuat Tarik Dan Kuat Lentur Beton (The Effect Of Adding Mineral Water Plastic Waste On The Compressive Strength, Tensile Strength, And Flexural Strength Of Concr   ) ” Fak. Tek. Sipil Dan Perenc. Univ. Islam Indones. 2023 , vol. 2, no. 1, pp. 41–49, 2020.